über das Platin und seine Begleiter. 5 



g) Mineral aus Oregon, durch Herrn von Se- 

 narmont aus der Ecole des mines. Ist grauer als die 

 anderen Platinerze, hat aber unter der Loupe dasselbe 

 Ansehen. Das Mineral ist bemerkenswerth durch seinen 

 Reichthum an Osmiridium •, nach Abzug desselben er- 

 scheint es reich an Platin. Der Sand scheint als Ge- 

 mengtheile Quarz, Titaneisen und Chromeisen zu ent- 

 halten. 



h und i) Mineral aus Spanien, von Herrn Da- 

 mour. Ist schlecht gewaschen, reich an Sand, schlecht 

 vom Gold befreit. Nach Abzug des Sandes erscheint es 

 reich an Platin und Rhodium ; i) ist dieselbe Analyse 

 wie h), nur der Sand ist abgezogen. Dieser Reichthum 

 an Rhodium nähert das Mineral dem von Berzelius 

 analysirten Minerale von Barbacoas, Provinz Antioquia. 



Z:) und Z) Australische Erze, reich an Osmiridium, 

 kommen bis jetzt nur in geringer Menge im Handel vor. 



m) Mineral von Nischni Tagilsk, von Herrn 

 Chapuis. Dunkelgrau, die Körnchen gleichen in der 

 Form denen des gediegenen Goldes. Der Sand enthält 

 Titaneisen, Zirkon und Quarz. 



n) Das gewöhnliche Mineral der russischen 

 Münze, dem vorigen ähnlich, nur dass man bei ihm 

 dicke, mit Spitzen besetzte, im Innern ausgehöhlte Körner 

 gewahrt. Vom General Samarski, Chef des kaiserlichen 

 Minencorps. 



(j. h. i. k. l. m. n. 



Platin 51,45 45,70 71,4 59,80 61,40 77,50 76,40 



Iridium 0,40 0,95 1,5 2,20 1,10 1,45 4,30 



Kbodium ... 0,65 2,65 4,1 1,50 1,85 2,80 0,30 



l^alladinm . . 0,15 0,85 1.3 1,.50 1,80 0,85 1,40 



Gold 0,85 3,15 4,9 2,40 1,20 *) 0,40 



Kupfer 2,15 1,05 1,7 1,10 1,10 2,15 4,10 



Eisen 4,30 6,80 10,7 4,30 4,55 9,60 11,70 



Oemiridiurn. 37,30 2,85 4,4 25,00 26,00 2,35 0,50 



Saud 3,fX) 35,95 — 1,20 1,20 1,00 1,40 



Osmium ) 



und [. . — 0,05 - 0,80 — 2,30 — 



Verluöt j 



1ÖÖ725~ 100,00 lÖÖ^Ö 99,80 100,20 TÖÖ.OO 100,50 

 *) Da« etwa vorhandene Gold ist im Verluöt mit inbegriflfen. 



